(Edy Utomo, Achmad Zubaydi, Agung Budipriyanto)

## METODE PEMBUATAN SANDWICH PANEL
PADA SKALA LABORATORIUM UNTUK KONSTRUKSI KAPAL
Sandwich Panel Manufacturing Method in form of Test Spesimens for Ship Construction
Edy Utomo 1 , Ahmad Zubaydi 2 , Agung Budipriyanto 3
1 Teknik Produksi dan Material Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
2 Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Email: edyutomo99@gmail.com
Diterima: 22 Juni 2017; Direvisi: 3 Juli 2017; Disetujui: 10 Juli 2017

## Abstrak
Sandwich panel sebagai material komposit memerlukan metode pembuatan yang khusus, untuk menghasilkan kondisi fisik material yang terbaik. Studi ini menyampaikan proses pembuatan sandwich panel untuk keperluan pengujian kekuatan material. Sandwich panel dibentuk dengan metode cetak untuk mempermudah proses pekerjaan dan dapat diulangi jika terjadi kegagalan. Beberapa kegagalan terjadi dalam proses pembuatan hingga proses preparasi spesimen yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti keretakan akibat temperatur sinar matahari, perbedaan kerekatan antar lapisan dari kondisi faceplate (halus dan kasar), serta metode pemotongan sandwich  panel yang membutuhkan metode pemotongan pada temperatur rendah dan tidak menghasilkan getaran yang tinggi untuk menghindari kerusakan pada material sebelum dilakukannya pengujian kekuatan material.
Kata kunci: material maju, material komposit, sandwich panel , kontruksi kapal

## Abstract
Sandwich panel as a composite materials require special method of manufacture, to produce the best of physical condition. This study give the manufacturing process of sandwich panel for the purpose of testing the strength of material. Sandwich panel created with molding method for simplify the process of work and can be repeated if a failure occurs. Saveral failures occur in creating process until preparation spesimen process that are influenced by saveral things, such as damage caused by the temperature of the sun, difference in viscosity between the layers of the conditions faceplate (smooth and rough), and the method of cutting the sandwich panel which requires cutting methods at low temperatures and does not produce the high vibration to avoid damage to the material before material strength test were performed.
Keywords: advanced material, composite material, sandwich panel, ship construction

## PENDAHULUAN
Perkembangan material saat ini telah semakin maju dengan adanya beberapa material inovatif yang dikembangkan dan digunakan pada berbagai bentuk konstruksi. Material inovatif sangat berkembang dan menjadi salah satu bidang yang diminati oleh para
peneliti, karena mampu memperbaiki dan menambah sifat asli material dengan cara mengkombinasikannya pada material lain,  sehingga dihasilkan material unggul di berbagai bidang, terutama pada bidang konstruksi (Triana, 2015). Beberapa material maju yang memiliki karakteristik memberikan keunggulan
telah banyak dikembangkan, salah satunya adalah kombinasi dua material yang berbeda dalam bentuk lapisan, yang disebut sandwich panel . Material sandwich panel sangat beragam jenisnya berdasarkan bahan penyusun material itu sendiri. (Silva et al, 2006) melakukan percobaan  pembuatan material sandwich panel dengan menggunakan material  alumunium sebagai faceplate dan core material dari beberapa jenis foam , rohacell dan honeycomp , dengan menggunakan standarisasi pengujian ASTM C 393. Selain itu, (Utomo & Baidowi, 2015) melakukan percobaan pembuatan material sandwich panel dengan bahan dasar multiplek sebagai faceplate dan polyurethane foam sebagai core material , namun material sandwich panel yang diciptakan tidak dapat memenuhi kriteria sebagai material dalam konstruksi kapal. Hal ini disebabkan oleh material polyurethane foam tidak mancapai syarat kekuatan sebagai core material untuk kapal yang telah disyaratkan dalam regulasi perkapalan. (Witkiewicz & Zielinski, 2006) melaporkan hasil investigasi pembuatan polyurethane foam yang menunjukkan bahwa polyurethane foam memiliki nilai kekuatan tarik lebih rendah dari standard jika difungsikan sebagai core material sandwich panel . (Utomo et al, 2016) melakukan pembuktian akan hal tersebut, dengan menguji material polyurethane foam dari beberapa konsentrasi yang menghasilkan rata-rata kekuatan tarik material hanya sebesar 0,22 Mpa jauh dibawah standard yang diberikan oleh DNV yaitu 16,1 Mpa pada temperatur ruang. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan perubahan jenis core material yang digunakan dari polyurethane foam menjadi synthetic resin.
Sandwich panel sebagai material komposit yang terdiri dari dua jenis material yang berbeda, yaitu pelat baja sebagai faceplate dan synthetic resin sebagai core material (Utomo et al, 2016), memerlukan metode khusus dalam pembuatannya. Seperti SPS ( Sandwich Plate System ) yang memiliki cara dan langkah pembuatan khusus. SPS dibentuk dengan menyatukan pelat baja pada parameter bar di bagian tepi pelat dan lapisan polyurethane elastomer sebagai core material diberikan dengan cara injeksi ke dalam lapisan pelat (Moomcilovic & Motok, 2009).
Proses manufaktur SPS dibagi menjadi dua, yaitu produksi dalam bentuk panel, dimana panel SPS dibuat terlebih dahulu kemudian disatukan dengan menggunakan penyambungan las sehingga menjadi
struktur pelat datar pada kapal dan produksi overlay yang berarti injeksi core material dilakukan langsung pada kapal yang bukan merupakan bangunan baru (Intelligent Engineering, 2012). SPS sendiri memiliki keunggulan utama yaitu mampu mereduksi berat konstruksi kapal dari penggunaan material baja konvensional yang secara tidak langsung dapat meningkatkan payload pada kapal (Brooking & Kennedy, 2004). Beberapa eksperimen pendahuluan pembuatan sandwich panel dilakukan dengan harapan menemukan metode yang tepat untuk dipergunakan dalam proses manufaktur sandwich panel , seperti uji coba pembuatan sandwich panel dengan kombinasi multiplek dan polyurethane foam (Utomo & Baidowi, 2015). Berdasarkan uji coba tersebut, tidak memungkinkan metode yang ditemukan dapat digunakan dalam kasus pembuatan sandwich panel dengan kombinasi pelat baja dan synthetic resin , karena unsur core material yang digunakan berbeda. Berdasarkan hal tersebut, studi ini berfokus untuk menjelaskan metode pembuatan sandwich panel yang mudah dalam pekerjaannya dan menjabarkan metode pembuatan sandwich panel untuk keperluan pengujian kekuatan material yang difungsikan pada struktur pelat datar pada konstruksi kapal. Hal ini bertujuan agar studi pembuatan sandwich panel kombinasi pelat baja dan syntehtic resin ini dapat menjadi rujukan untuk perkembangan metode pembuatan yang lainnya sampai dengan metode manufaktur dalam skala yang jauh lebih besar.

## METODOLOGI
Sandwich panel yang dibentuk akan difungsikan sebagai  spesimen  pengujian kekuatan material, sehingga ukuran dimensional panel disesuaikan dengan kebutuhan spesimen uji. Selain itu, untuk dapat digunakan pada penelitian lebih lanjut, sandwich panel dibuat dengan metode hand made menggunakan cetakan, seperti yang diuraikan dalam bagan metode pembuatan, pada Gambar 1 berikut ini.
Gambar 1 menjelaskan urutan pembuatan sandwich panel , dimulai dari identifikasi material faceplate yang digunakan, dilanjutkan dengan kalkulasi ketebalan setiap lapisan sandwich panel sesuai dengan kapal  yang menjadi objek dalam penelitian. Adapun kapal yang digunakan adalah kapal Roro 750 GT.
Proses selanjutnya adalah melakukan pekerjaan
fisik pembuatan sandwich panel sampai dengan persiapan  spesimen  untuk identifikasi kekuatan material.
Gambar 1. Skema metode pembuatan sandwich panel
Tahap identifikasi material faceplate dilakukan untuk mengetahui jenis material baja yang digunakan, dengan mengetahui jenis baja yang digunakan maka akan dapat diketahui nilai faktor material baja berdasarkan tingkat kekuatannya ( f 1 ), yang digunakan untuk menentukan ketebalan faceplate . Nilai faktor material baja yang biasa digunakan sebagai material kapal ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut.
Identifikasi dilakukan dengan menggunakan pengujian tarik pada material baja. Standarisasi pengujian berdasarkan pada ASTM D 412 dan EN 10002.
Tabel 1. Nilai faktor material baja Jenis baja Keterangan Faktor material, f 1 NV-NS σ y tidak kurang dari 235 MPa 1,00 NV-27 σ y tidak kurang dari 265 MPa 1,08 NV-32 σ y tidak kurang dari 315 MPa 1,28 NV-36 σ y tidak kurang dari 355 MPa 1,39 NV-40 σ y tidak kurang dari 390 MPa 1,47
Sumber : DNV-Part.3, Chapter.1,Sec.2 (2011).
Sandwich panel dibuat dengan menggunakan cetakan. Cetakan sandwich panel dibentuk berdasarkan dimensional kebutuhan spesimen.
Sandwich panel yang dibuat tidak memiliki dimensional yang besar, selain itu dimensional sandwich panel juga dirancang untuk dapat sesuai dengan beberapa peralatan produksi dan pengujian spesimen  material. Adapun bentuk rancangan cetakan ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai berikut.
Cetakan dibuat menggunakan material kayu dengan tujuan kemudahan dalam pekerjaan pembuatan sandwich panel nantinya. Jenis kayu yang    digunakan
adalah kayu lembasung yang termasuk dalam kayu kelas I. Bagian cetakan terdiri dari bingkai utama yang berfungsi untuk menghasilkan ukuran ketebalan core material dan balok gapit yang berfungsi untuk menahan bagian luar faceplate untuk tidak mengalami guling pada saat proses pengecoran core material . Bingkai utama cetakan dibuat berdasarkan hasil kalkulasi ketebalan core material yang akan digunakan. Bagian balok gapit dengan jumlah 5 balok gapit pada setiap sisi bagian faceplate dikunci dengan menggunakan baut. Balok gapit dengan dimensi penampang 2/5 selain berfungsi sebagai penahan guling juga memberikan tahanan kepada pelat agar tidak mengalami deformasi berlebihan, mengingat pelat baja memiliki sifat elastis.
Pengunci baut antara balok gapit dan bingkai utama diatur sedemikian rupa tidak terkunci keras dan juga tidak terkunci secara ringan. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga ketebalan dari core material yang dihasilkan pasca pembuatan sandwich panel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi faceplate
Identifikasi material faceplate dilakukan berdasarkan pengujian tarik yang dilakukan pada 5 spesimen pengujian. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Hasil idensitifikasi material faceplate
Spesimen F (N) σ u (Mpa) σ y (Mpa) T1 45.025,00 443,16 286,81 T2 45.706,30 444,61 283,07 T3 45.989,10 445,63 291,19 T4 45.471,90 440,62 284,24 T5 44.868,80 439,89 286,21 Rata-rata 45.375,76 442,78 286,30
Tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata kekuatan tarik material faceplate sebesar 442,78 Mpa dengan kekuatan luluh rata-rata 286,31 Mpa. Kekuatan tarik maksimum  terjadi pada spesimen  T3 dengan grafik hubungan tegangan dan regangan ditunjukkan pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar 3 menunjukkan batas proposional elastis yang merupakan batas kekuatan luluh material terjadi pada tegangan 292.74 Mpa. Hal ini menunjukkan material faceplate memiliki paduan karbon yang rendah, seperti yang dijelaskan oleh (Gare &
Thimosenko, 1972), yang menyatakan bahwa limit proporsional yang berakhir pada titik luluh untuk baja karbon rendah memiliki rentang tegangan 210 sampai dengan 350 Mpa.
Gambar 3. Grafik hubungan tegangan dan regangan faceplate
(spesimen T3)
Posisi titik luluh material menuju ketitik maksimum pada nilai tegangan 447,28 Mpa, material mengalami pengerasan regangan yang menghasilkan resistensi material terhadap deformasi lebih lanjut. Penarikan material lebih lanjut memberikan penurunan beban hingga material mengalami kondisi fraktur.
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai faktor material ( f 1 ) yang digunakan dalam perancangan ketebalan material faceplate adalah antara 1 –  1,08 dan termasuk dalam jenis baja NV-NS dan NV-27, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.
Sandwich panel yang dibuat memiliki beberapa variasi ukuran ketebalan sesuai dengan letak penggunaan material pada bagian struktur pelat datar konstruksi kapal.

## Persiapan material faceplate
Material faceplate yang sebelumnya telah diidentifikasi, selanjutnya disiapkan untuk dipasang pada cetakan. Sebelum material faceplate dipasang, terlabih dahulu faceplate dipotong menyesuaikan dimensional cetakan, yaitu pada ukuran 43 cm x 35 cm. Setelah pemotongan faceplate , selanjutnya dilakukan pengkasaran permukaan faceplate dengan menggunakan alat blasitng dengan ukuran SA 2,5 mm.
Faceplate kemudian dibersihkan dengan menggunakan crimp cup brush untuk membersihkan sisa residu pekerjaan blasting yang tersisa pada permukaan faceplate . Tujuan dari pengkasaran permukaan ini adalah untuk menghasilkan ikatan
antara lapisan core material dengan faceplate tanpa adanya penggunaan bahan perekat.
Gambar 4. Proses persiapan material faceplate
Gambar 4 menunjukkan proses persiapan faceplate sebelum disatukan pada cetakan, dimana dalam gambar tersebut menunjukkan proses pemotongan sampai dengan pembersihan permukaan faceplate yang dilakukan secara manual.

## Pemasangan faceplate pada cetakan
Setelah proses persiapan faceplate selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan faceplate pada cetakan sandwich panel . Pemasangan dilakukan secara bergantian antara setiap bagian faceplate . Faceplate yang telah dibersihkan kemudian dipasang pada posisi sponeng (takikan bentuk pada balok bingkai cetakan) yang sebelumnya telah diberi glazing acetic silicone yang berfungsi untuk menutup bagian celah pertemuan antara faceplate dengan sponeng cetakan. Selanjutnya pada seluruh bagian sisi faceplate kembali diisi dengan glazing acetic silicone dengan tujuan menghindari kebocoran pada saat proses pengecoran dilakukan.
Gambar 5. Pemasangan faceplate pada cetakan sandwich panel
Gambar 5 menunjukkan proses pemasangan faceplate pada cetakan sandwich panel . Metode ini dilakukan juga pada pembuatan sandwich panel yang lain pada ketebalan core material yang berbeda. Perlu untuk diketahui kondisi faceplate yang melengkung akan mengakibatkan tebalnya pengisian glazing acetic
silicone , karena semakin besar celah yang terjadi maka akan berpotensi menghasilkan kebocoran pada proses pengecoran.
Balok gapit yang telah disiapkan, dipasang pada permukaan faceplate , balok gapit ini berfungsi untuk menahan faceplate agar tidak terjatuh dan terpisah dari cetakan. Setelah semua baut dikencangkan, diamkan sejenak pekerjaan agar glazing acetic silicone mengeras. Selanjutnya pekerjaan dapat dilakukan pada pemasangan sisi yang lain dari cetakan dengan menggunakan cara dan langkah yang sama  seperti yang telah diuraikan.

## Pengecoran core material dan kontrol reaktivitas
Setelah proses pemasangan faceplate pada cetakan selesai, maka dilanjutkan dengan proses pengecoran core material . Pengecoran core material dilakukan secara manual. Sebelum pengecoran dilakukan, cetakan yang telah terpasang faceplate dapat ditegakkan pada posisi berdiri dan diukur kerataannya dengan menggunakan waterpass . Pencampuran core material dilakukan secara bertahap dan perlahan sesuai dengan hasil waktu reaktivitas dari  setiap jenis core material . ketika campuran telah selesai disiapkan, maka harus segara dituangkan dalam cetakan.
Kontrol reaktiitas core material dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengamati perubahan suhu yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jika terjadi kerusakan pada material berdasarkan perubahan suhu reaktivitas yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada proses pembuatan sandwich panel beberapa kegagalan terjadi pada proses reaktivitas core material yang diakibatkan oleh perubahan suhu reaktivitas. Hasil perekaman perubahan suhu terhadap waktu reaktivitas core material ditunjukkan pada Gambar 6 sebagai berikut.
Gambar 6. Grafik perubahan temperatur pada proses reaktivitas
Gambar 6 menunjukkan grafik hubungan perubahan temperatur pada proses reaktivitas, dimana proses perubahan bentuk core material dari kondisi cair manjadi bentuk padat ditandai dengan peningkatan suhu 34,4°C ke suhu 48,5°C dalam waktu perubahan sekitar 120 menit. Kemudian perubahan bentuk mengalami penyusutan yang sangat kecil seiring dengan penurunan suhu pada rentang waktu yang relatif dekat.
Beberapa kerusakan core material terjadi pada titik penurunan suhu di kondisi suhu maksimum yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa  temperatur yang tinggi dari proses reaktivitas core material dapat mengakibatkan kerusakan langsung pada core material dalam bentuk retakan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 berikut ini.
Gambar 7. Bentuk kerusakan dalam proses reaktivitas
Pengaturan temperatur sangat dibutuhkan untuk menghindari kerusakan core material yang mengakibatkan material sandwich panel harus dibongkar dan dicetak ulang. Beberapa percobaan pembuatan sandwich panel dengan kondisi langsung terpapar cahaya matahari memberikan hasil keretakan pada lapisan core material . Hal ini dikarenakan terjadi penambahan temperatur dari proses reaktivitas yang bertambah akibat suhu disekitar lokasi kerja.

## Pembukaan cetakan
Proses pembukaan cetakan sandwich panel dilakukan secara bertahap. Tahap pertama dilakukan dengan membuka balok gapit yang menahan bagian permukaan faceplate , dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu melakukan pemisahan glazing acetic silicone dari cetakan.
Tahap ketiga yaitu melakukan pemisahan pada bingkai utama cetakan antara bingkai bawah dan kedua bingkai sisi, pemisahan dilakukan secara perlahan untuk menghindari kerusakan pada sandwich panel .
Setelah proses pembukaan selesai, cetakan sandwich panel harus dibersihkan dari sisa glazing acetic silicone yang menempel dan kemudian dirangkai kembali menjadi satu kesatuan untuk melakukan pencetakan pada sandwich panel yang lainnya. Jika terjadi kerusakan core material , dalam hal ini merupakan keretakan maka, sandwich panel tersebut harus dibongkar dan dibuat kembali dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Pemotongan dan pambentukan specimen
Sandwich panel yang dibuat merupakan penyatuan dua material dengan karakteristik yang berbeda, ditambah lagi tidak digunakannya bahan perekat untuk menyatukan kedua material tersebut. Berdasarkan hal tersebut dikhawatirkan terjadinya pemisahan antara material pada proses produksi, salah satunya adalah proses pemotongan material untuk dijadikan sebagai specimen uji.
Beberapa metode pemotongan sederhana dilakukan untuk mengetahui hasil pemotongan dari setiap panel, diantaranya sebagai berikut :
 Pemotongan panas ; Pemotongan panas dalam hal ini adalah pemotongan langsung material dengan menggunakan mesin pemotong (gerinda) tanpa menggunakan sistem pendingin. Metode ini menghasilkan terpisahnya lapisan core material dengan faceplate yang disebabkan oleh pemanasan dari gesekan antara mata pemotong dengan material faceplate dan core material , selain itu getaran dan tekanan pemotongan yang tidak teratur juga menyebabkan hal tersebut terjadi.
 Pemotongan dingin ; dalam hal ini dilakukan pemotongan langsung material dengan menggunakan  gerinda dan ditambahkan sirkulasi pendingin. Sirkulasi pendingin menggunakan media air yang dialirkan pada jalannya proses pemotongan. Metode ini tidak menghasilkan terpisahnya lapisan core material dengan faceplate , namun menghasilkan bentuk pemotongan yang tidak presisi.
 Pemotongan dingin bermata gigi ; dalam hal ini pemotongan dilakukan dengan mata pemotong berupa gigi tajam seperti gergaji yang dilengkapi dengan sirkulasi pendingin. Mesin pemotong yang digunakan adalah mesin Band SAW RF-812 N . Hasil pemotongan dengan metode ini menghasilkan bentuk presisi dan tidak terjadinya pemisahan antara lapisan sandwich panel , namun membutuhkan waktu yang lama dalam
prosesnya.
Berdasarkan metode pemotongan yang dilaksanakan, pemilihan pemotonggan material sandwich panel selanjutnya menggunakan metode ketiga, dengan menggunakan sistem pemotongan bermata gigi yang dilengkapi dengan sistem pendingin dalam proses pemotongannya.
Gambar 8. Pemotongan sandwich panel dengan mesin Band SAW RF-812 N
Gambar 8 menunjukkan proses pemotongan sandwich panel dengan mesin Band  SAW RF-812 N . Selain itu, kekasaran permukaan faceplate juga memiliki pengaruh pada hasil pemotongan sandwich panel . Beberapa sandwich panel dengan permukaan halus diuji coba proses pemotongannya dengan peralataan yang sama. Sandwich panel dengan permukaan halus pada permukaan faceplate akan menghasilkan terpisahya ikatan core material dengan faceplate pada saat proses pemotongan selesai. Berbeda dengan kondisi sandwich panel dengan permukaan yang kasar dari proses blasting .
Gambar 9(a) menunjukkan hasil pemotongan sandwich panel tanpa kekasaran pada permukaan faceplate , berdasarkan pemotongan tersebut terjadi pemisahan antara lapisan core material dengan lapisan faceplate , sedangkan pada Gambar 9(b) menunjukkan hasil pemotongan sandwich panel dengan kekasaran permukaan faceplate , yang menunjukkan kerekatan antara core material dengan faceplate dapat bertahan. Berdasarkan hal tersebut membuktikan bahwa kekasaran pada permukaan sandwich panel dapat membantu ikatan antara lapisan core material dengan faceplate .
(a) (b)
Gambar 9. Hasil pemotongan sandwich panel

## KESIMPULAN
Berdasarkan pengamatan pada proses pekerjaan pembuatan sandwich panel , diperoleh kesimpulan lokasi kerja disarankan untuk tidak langsung terkena sinar matahari, hal ini dikarenakan cahaya matahari dapat mengakibatkan penambahan suhu reaktivitas, sehingga temperatur reaktivitas bertambah dari pengaruh suhu luar. Hal ini akan mengakibatkan keretakan pada core material dalam lapisan sandwich panel . Permukaan faceplate harus kasar dan bersih, hal ini bertujuan untuk menambah ikatan antara lapisan material. Diperlukan ketelitian dalam proses pengecoran core material sampai dengan pembukaan
cetakan sandwich panel untuk menghindari kerusakan core material dari adanya human error .  Tidak direkomendasikan pengecoran sambungan dalam pembuatan satu sandwich panel , untuk menjaga homogenitas core material .  Pemotongan sandwich panel dianjurkan dengan menggunakan alat pemotong yang memiliki sistem pendingin dan kecepatan yang konstan.

## PENUTUP
Demikian studi tentang penemuan metode pembuatan material sandwich panel yang difungsikan untuk material pada konstruksi kapal ini dibuat. Kedepannya diharapkan dapat ditemukan metode yang lain untuk dapat memperbaiki kekurangan-keurangan yang ada pada metode ini. Selanjutnya metode ini dapat menjadi dasar untuk dapat mengembangkan pembuatan material sandwich panel dalam skala 1 : 1, yaitu pada ukuran nyata material sandwich panel . Beberapa studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini, diantaranya adalah yang berkaitan dengan manufaktur material, seperti analisis sambungan yang  tepat digunakan beserta metode sambungan yang tepat digunakan berdasarkan pertimbangan kekuatan material serta kajian ekonomis dan pengaruh proteksi lingkungan perairan ketika material sandwich panel ini diaplikasikan.
Atas nama penulis, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah banyak membantu jalannya proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Silva, B.,  Soraes, L., Reis. (2006).  Experimental Testing of Natural Cork –  Based Composite. 8th International Conference. Co Sandwich Structure, ICSS8 .
Brooking,  M.  A., Kennedy,  S. J. (2004).  The Performance Safety and Production Benefits of SPS Structures for Double Hull Tanker. Proceedings of the RINA conferences on Double Hull Tankers. 25-26.02.2004, London, UK, PP.1-2 .
DNV. (2012). Steel Sandwich Panel Construction, Classification Notes . Det Norske Veritas, No.30.11.
Gere,  J.  M., Timoshenko,  S.  P. (1972). Strength of Materials . Jilid 1 & 2, Edisi 4, Penerbit Erlangga, Indonesia
Intelligent Engineering, Ltd. (2012). Overlay Tanks Top Plating in Plating Shape Sea Princess . Project portfolio, IE, UK.
Moomcilovic,  N., Motok,  M. (2009). Estimation of Ship Lightweight Reduction by Means of Application of Sandwich Plate System .  Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia.
Triana, Y. (2015). Material Inovatif. Kaltim.Prokal.co/read/news/267653- metalurgi langka dan populer.html .
Utomo,  E., Baidowi,  A. (2015).  Preliminary Study of Sandwich Panel Application in Ship Construction: Combination of Plywood and Polyurethane Foam Material. Proceeding of SENTA page 33-38, Faculty of Marine Technology, ITS, Surabaya, Indonesia .
Utomo,  E., Zubaydi,  A., Pratisna,  P. (2016).  Study of Core Material Sandwich Panel in Ship Construction. The 2nd International seminar on science and technology (ISST), Surabaya, Indonesia .
Witkiewicz, W., Zielinski, A. (2006). Properties of the Polyurethane (PU) light foams, Ship Design and Research Centre, Corrosion and Environment Protection .  Department of Material Science, Gdansk, Poland.